positive: "钢材的机械性能介绍 Q235与Q345的区别 不同: 1、Q235的屈服强度下限为235MPa,Q345的屈服强度下限为345MPa(Q的意义为汉字的""屈""字,后面的数值代表屈服强度下限) 2、二者合金含量不同:Q235为普通碳钢,Q345为低合金钢 Q235是碳素结构钢,与旧标准GB700-79牌号对照A3、C3 Q345是低合金结构钢,与旧标准1591-88牌号对照12MnV、16Mn 16MnRE、18Nb、14MnNb Q235--金属结构件,心部强度要求不高的渗碳或氰化零件,拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓螺母、套筒、轴及焊接件 Q345--综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。 根据你设计的结构具体情况来定. 如结构是强度控制,可考虑采用Q345 如结构是刚度控制,可考虑采用Q235 价格Q345稍贵点,但因其高强度,可节省材料. 具体选用可从以上几点综合比较。 Q235\Q345是根据钢材的屈服强度来分的即分别为235MPa和345MPa,Q345稍贵一些,但价格差别不是很大。&#9; 钢种&#9; 力学性能&#9; 化学成分&#9;&#9; 屈服强度&#9; 抗拉强度&#9; 伸长率&#9; C&#9; Si&#9; Mn&#9; S&#9; P&#9;&#9; MPa&#9; kg/mm²&#9; MPa&#9; kg/mm²&#9; 不大于&#9;&#9; 不大于&#9;&#9; 不大于&#9; 不大于&#9; Q215A Q215B&#9; 215&#9; 22&#9; 335-410&#9; 34-42&#9; 31&#9;&#9;&#9; Q235A Q235B Q235C Q235D&#9; 235&#9; 24&#9; 375-460&#9; 38-47&#9; 26&#9; ≤ ≤&#9;&#9; 16Mn (Q345B)&#9; 345&#9; 35&#9; 510-600&#9;&#9; 22&#9;&#9; 钢材机械性能介绍 1.屈服点(σs) 钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,"
negative: Q235低碳钢屈服强度与抗拉强度的区别<br>在弹性变形阶段,应力=E*应变,无论拉伸还是压缩,E是不变的;当应力水平达到屈服应力时表明材料进入塑性变形阶段,而这个点对于拉伸还是压缩都是一样的。前面的那张曲线说明了这个问题。当进入塑性变形阶段,拉伸和压缩会有不同的走势: 拉伸阶段很快结束,达到断裂破坏;而由于Q235 有良好的塑性,而无法明确定义其压缩破坏的点。<br>Q235和Q345对比<br>从理论上来看:<br>Q就是屈服强度的意思。<br>q235,屈服强度235Mpa GB150上规定,Q235-B的使用温度为0~350℃。<br>q345,屈服强度345Mpa GB150上规定,Q345-B的使用温度为-20~425℃。<br>所以从强度上看Q345要好很多。<br>Q235和Q345都可以作为结构件。Q代表屈服强度(qu)后面数字表示具体值。<br>Q235钢是普通碳素结构钢,即旧型号A3钢其屈服点为235MPa,抗拉强度为375-500MPa.一般用途较多。<br>Q345钢是低合金高强度结构钢,是包括16Mn,12MnV,14MnNb,18Nb,16MnRe在内的一类钢材的总称,其屈服点为345Mpa,抗拉强度为470-630MPa.属于普通质量的低合金钢。<br>q235是屈服点不低于每平方毫米235牛顿,抗拉强度不低于每平方毫米370N,它是低碳钢光圆钢筋,强度等级为Ⅰ级,可焊接性好,延伸率大;<br>q345钢是指屈服点,抗拉强度不低于每平方毫米510N,它是低合金钢变形钢筋,强度等级为Ⅱ级,可焊接性稍差,延伸率稍小。二者一般不可相互替代,必须替代要经设计单位认可。本质区别在于钢材成分不同,屈服点不同,强度不同。<br>从实践上来看:<br>Q235和Q345从外表一般是看不出来的。颜色差异与钢材的材质无关,而是钢材轧出来后冷却方法的不同造成的。一般的,自然冷却后表面是红色的。如果采用的是急冷的方法,表面形成致密氧化层,则会显示出黑色。<br>一般强度设计的时候用Q345,因为Q345比Q235钢材强度高,省钢材,比235省15%--20%。以稳定性控制设计时用Q235好。二者价格相差3%---8%。<br>辨别方式:<br>1、最能区分材质的试验是化学分析,Q235与Q345的含碳量不一样,同时化学含量也不一样。此方法可保证鉴别结果的万无